﻿Einzelne Mineralien. 



-169- 



trennen. Reine Substanz ergab dem zweiten Verf. die Zahlen T, bei deren 

 Berechnung- sich ein Mangel an O3 für die Spinellformel herausstellte. 

 Ein Teil des Mangan muß daher wohl als Mn2 03 angenommen werden (II). 



1. II. III. 



SiO^ 1,29 1,29 — 



49,52 49 521 



Fe3 03. . . . . . . 1,83 1,83/^^'^^ ^^'^^ 



Mn,03 ...... — 11,18 11,18 



Mn'o 42,19 32,14 32,28 



MgO 4,63 4,63 ( / 4,85 



CaO 0,22 0,22 1 ' ( — 



99,68 100,81 100,00 



Die kleine Menge Si 0.^ stammt wohl aus dem Achatmörser. Der Rest 



lieferte die Formel: 50 AlaOgCFe^Og) + TMn^ O3 + 45Mn0 -f- 12MgO(CaO), 



II III 



oder (MnO, MgO)(A]2 03, Mn^Og), in der RO : Rg O3 = 1 : 1 ; sie liefert die 

 Zahlen unter III. Kein anderer bekannter Spinell enthält so viel Mangan 

 und so wenig Magnesia. G. = 4,050—4,051. 



Krenner hatte die Kristalle in Schlacken eines Mn-reiches Eisenerz 

 verhüttenden Hochofens im Arader Comitat gefunden. Es sind 0,5 — 1 mm, 

 selten 2— 2|- mm große, braune, glänzende Oktaederchen, selten mit Fa- 

 cetten (110) und noch seltener Zwillinge, die entweder auf Drusen, auf 

 ■der weißen emailartigen Schlacke aufsitzen oder in diese eingewachsen sind. 

 Nur die kleineren sind ganz durchsichtig. Max Bauer. 



B. J. Harrington: Isomorphism as illustrated by certain 

 varieties of Magnetite. (Min. Mag. London. 1907. 14. No. 67. 

 p. 273-277.) 



Verf. untersuchte eine ungewöhnliche Kombination am Magnetit 

 O (III) mit 303 (311) von St. Joseph du Lac, County of two Mountains, 

 Provinz Quebec, Canada. Die Analyse ergab : 



SiO^ 0,16, TiOa 5,32, Al^Og 0,62, Fe2 03 59,71, FeO 22,70, MnO 8,46, 

 MgO 3,24; Sa. 100,21. Spez. Gew. 4,913. 



Die Form 303 (311) ist bei Spinellen häufiger. Wegen des Magnesia- 

 ■gehalts dürfte dieses Magneteisen dem Jakobsit nahe stehen. 



Es wurden ferner Magneteisenkristalle von Magnet Cove, Arkansas, 

 die dieselbe Kombination aufwiesen, untersucht. 



TiOg 2,40, Fe2 03 59,01, Al^ O3 10,37, FeO 16,82, MnO 2,10, 

 MgO 9,47; Sa. 100,17. Spez. Gew. 4,558. 



Sie stehen wegen des hohen Tonerdegehalts dem Spinell nahe. 



Magneteisenkristalle von Digby, Annapolis County, Nova Scotia, mit 

 O (III) und ooO (110) waren zusammengesetzt: 



